— 423 — 



нами разновидность Фергузонита. К подобному выводу привел нас язык 

 цифр, но этому не противоречат также и Физические свойства минерала, хотя, 

 судя по литературным данным, Фергузонит до сих пор никем не указан, 

 не только среди минералов, попадающихся в Блюмовской копи, но и вообще 

 на Урале. 



Теперь остается коснуться некоторых деталей производства анализа. 



Превращенный в самую тонкую пыль минерал сплавлялся о натриевым 

 бисульфатом 1 до совершенно спокойной плавки. По охлаждении сплавленная 

 масса обрабатывается водой и растворившаяся при этом часть удаляется 

 сперва декантацией, затем же остаток на-чисто промывается на Фильтре 

 горячей водой, осадок сушится и прокаливается. Так как он оказался 

 имеющим ясно выраженный оранжевый оттенок, то операция сплавления 

 с натриевым бисульфатом была повторена еще раз, , но с малым успехом: 

 цвет хотя и сделался бледнее, но окраска полностью не исчезла. После 

 неудачных попыток обесцветить получившуюся смесь металлических кислот 

 при помощи применения минеральных кислот (ни в соляной, ни в азотной 

 кислотах, ни в их смеси ничего не растворилось ни на холоду, ни при кипя- 

 чении), решено было сплавить остаток с содой. Сплавленная, таким образом, 

 масса по охлаждении была обработана водой, содержащей соляную кислоту, 

 причем получился раствор, окрашенный в зеленовато-желтый цвет, метал- 

 лические же кислоты после этой операции стали совершенно белыми. 



После выделения следов кремнезема обыкновенным путем (при помощи 

 Фтористоводородной и серной кислот), по причине совершенного отсутствия 

 титановой кислоты, можно было прямо приступить к разделению между собой 

 металлических кислот. К сожалению, тяжелые условия работы в текущий 

 момент не позволили применить для этого, измененный КпГГ ом и ВсЫПег'ом, 

 классический метод Мап^пас'а и заставили обратиться к способу 

 МеІ2§ег'а и Тау1ог'а, дающий возможность дозировать лишь ниобий, 

 тантал же определять лишь из разности. 



Соединенные жидкости, уже свободные от металлических кислот, не- 

 сколько упаривались, подкислялись серной кислотой и осаждались сернистым 

 водородом и с полученным осадком сернистых металлов поступалось по 

 общему способу, к Фильтрату же, предварительно освобожденному от серо- 



1 В данном случае вместо обычно применяющегося кислого сернокислого калия взята 

 была в качестве плавня соответствующая натриевая соль из тех соображений, что получаю- 

 щиеся двойные соли сульфатов редких земель с сернокислым натрием, значительно легче 

 растворимы в воде, нежели соответствующие двойные калиевые соли, что значительно облег- 

 чает последующую обработку сплавленной массы водой. 



ИРАН 1921. 



